PENNINE. 457 



positif dans quelques cristaux de Zermatt et dans ceux d'Ala. Des 

 lames de Zermatt offrent quelquefois, comme certaines apophyl- 

 lites, la réunion de plages négatives et de plages positives limitées 

 par des contours vagues. Dans les cristaux négatifs, la double ré-, 

 fraction se manifeste au microscope polarisant par une croix noire' 

 assez nette, traversant un fond bleu et se disloquant souvent d'une 

 manière irrégulière; dans les cristaux positifs qui sont moins bi- 

 réfringents que les premiers, la croix noire est faiblement indiquée 

 et le fond est vert. Quelques échantillons d'Ala paraissent totale- 

 ment dépourvus de double réfraction. Dans un faisceau polarisé 

 de rayons parallèles, la structure offre un lacis de fibres tordues et 

 serrées les unes contre les autres, et il est probable que c'est à 

 cette structure qu'est due la grande quantité de lumière absorbée 

 par la pennine. J'ai obtenu : w = 1,577 £=1,576 ray. rouges, 

 sur une pennine négative de Zermatt (1). Eclat vitreux un peu gras 

 sur les faces du rhomboèdre; légèrement nacré ou métalloïde sur 

 les bases. Vert noirâtre sur les faces des gros cristaux; vert clair 

 ou vert émeraude sur les bases. Dichroïsme très-marqué : la lu- 

 mière qui traverse les petits cristaux dans le sens de leur axe prin- 

 cipal leur donne une belle couleur d'un vert émeraude ; celle qui 

 passe normalement a cet axe les colore en brun ou en rouge hya- 

 cinthe. Poussière d'un blanc légèrement verdâtre, onctueuse au' 

 toucher. Très-ductile mais non élastique en lames minces. Dur. 

 = 2,5 environ, sur la base; 3 environ, sur- p. Dens. = 2,653 à 

 2,659. 



Dans le matras, dégage de l'eau. Au chalumeau, s'exfolie, blan- 

 -chit et fond difficilement en émail grisâtre. En poudre fine, s'at- 

 taque complètement par l'acide chlorhydrique, à l'aide d'une ébul- 

 lition prolongée. 



L'une des formules simples exprimant le mieux les rapports 



d'oxygène indiqués par les analyses est Mg 7 , Al, Si 4 + 5H; si l'on 

 admet que -— de la magnésie est remplacée par de l'oxyde ferreux, 

 elle donne : Silice 32,50 Alumine 13,95 Oxyde ferreux 6,82 Ma- 

 gnésie 34,54 Eau 12,19; d'après des expériences directes de M. Ma- 

 rignac, une petite quantité du fer existe à l'état de peroxyde. 



Analyses de la pennine: a, en cristaux très-purs de la vallée de 

 Zermatt; 6, en masses cristallines feuilletées de la vallée de Binnen 

 en Valais, toutes deux par Marignac; c, de la vallée de Zermatt, par 



M L'observation a été faite sur deux prismes dont l'arête réfringente avait été 

 taillée, pour l'un parallèlement, pour l'autre normalement à l'axe principal du 

 rhomboèdre. Les résultats ont été : 



m =1,5777 e=4,576<l arête parallèle à l'axe principal; 

 1,5772 1,5759 arête normale à l'axe principal. 



